72 PROCÈS-VERBAUX 



Les carrières de Moutourdons, grâce à une situation très favorable 

 sur le ruisseau Laclaireau, ont de puissantes installations mécaniques 

 actionnées par une forte chute d'eau. 



Ces installations comprennent une scierie au diamant noir à 

 deux plateaux de i m ,5o de diamètre et des scies à cadre pouvant donner 

 par jour 5o à 60 mètres carrés de sciage. 



Un raccordement à la halte de Buzenol et deux plans inclinés com- 

 plètent ces installations et desservent aussi un four à chaux, auquel la 

 Société va en accoler plusieurs autres. 



Copie de 1 analyse faite au laboratoire de l'État à Gand. 



Gand, le 27 février 1892, analyses n os 3690, 3691, 4209. Échantillon 

 de pierre blanche des carrières de Montourdonsprès Ethe (Luxembourg 

 belge), adressé par le directeur des carrières. Arrivée du 26 janvier 

 1892. Emballage : caisse. 



Eau 0,00 pour cent. 



Carbonate de chaux . . 57, 14 Id. 



Oxyde de fer et alumine. . i,5o Id. 



Sable, silicates non hydratés . 41 ,36 Id. 



Total . . 100,00 



Pouvoir absorbant pour Feau, après une immersion de 3o jours : 



Pierre de Montourdons . . 0,9 pour cent en poids. 



Pierre de Gobertange . . 2,0 Id. 



L'essai relatif à la gélivité, effectué par la méthode Brard, montre 

 qu'après 3o jours consécutifs de la pierre dans une solution de sulfate 

 de soude saturée à froid suivie d'une dessiccation à l'air libre, l'échan- 

 tillon n'a présenté aucune gerçure ni fissure. 



Le grain de la pierre est fin et serré, la texture en est parfaitement 

 homogène, ce qui rend ces matériaux aptes à supporter les tailles les 

 plus délicates. 



Il résulte de ces essais que le gisement de Montourdons fournira des 

 matériaux de construction de premier choix, non hygrométriques et 

 non gélifs, offrant la plus grande résistance aux agents destructeurs ; 

 leur qualité est analogue sinon supérieure aux pierres blanches si répu- 

 tées de Baeleghem (gisement épuisé aujourd'hui) et de Gobertange. 



Le Directeur, 

 (Signé) P. NYSSENS. 



Nota. La couleur est blanc rosé légèrement jaunâtre, l'ensemble de 

 la tonalité est très vivant. La résistance à l'écrasement, d'après les 



